22 NAUCKHOFF, FÖREKOMST AF GEDIGET JEKN I GRÖNLAND. 



knappast af en skarp stålfil, men krossas deremot lätt. För- 

 varadt under exsiccator efter torkning i luftpump visade prof- 

 vet föga benägenhet att oxidera sig. Ej heller förmärktes nå- 

 gon afsöndring af den rödgula vätska, som utsipprar från en 

 del af de större jernstyckena. 



Af brist på material har jag ej kunnat bestämma egent- 

 liga vigten. 



1. 3,6575 gr. jern gaf: 0,222 gr. olöst återstod, 0,oo6 gr. 

 Cuo S motsvarande 0,oo479 gr. Cu, 4,25 7 5 gr. Fe.^ O3, hvarifrån 

 dragés 0,o5 3 gr. AL O3 och 0,oo95 gr. Si O,, då 4,195 gr. 

 Fe2 O3 återstå motsvarande 2,9365 gr. Fe, 0, 10. $5 gr. Co-f-Ni, 

 0,034 gr. Co O . SO3 motsvarande 0,oi294 gr. Co, 0,oi85 gr. 

 Ca O, 0,034 gr. 2 Mg O . PO5 motsvarande O,» 122 gr. Mg O. 



2. 5,105 gr. prof gaf: 0,oo9 gr. Na Cl motsvarande 0,oo4 7 7 

 gr. Na O. 



3. 2,509 gr. gaf vid förbränning i syrgas: 0,064 gr. HO 

 och 0,1595 gr. COo motsvarande 0,uo7i gr. H och 0,0435 gr C. 



4. 2,5 96 gr. gaf likaledes vid förbränning: 0,06 7 5 gr. 

 HO och 0,1455 gr. COo motsvarande 0,ou75 gr. H och 0,03968 

 gr. C. 



5. 0,874 gr. gaf: 0,oi75 Ba O . SO3 motsvarande 0,ooi4 



6. 2,-35 gr. gaf: 0,oi6 gr. Ag Cl motsvarande 0,ou395 

 gr- Cl. 



7. 3,2545 gr. prof behandlades med qvicksilfverklorid och 

 i det dervid olösta erhölls 1,0245 gr. Fco O3 motsvarande 

 0,9 9 03 gr. FeO.Fe2 03 och 0,oi45 gr. Ni O + Co O. 



Beräknadt i procent blir detta: 



Fe 58,-25. 



Ni 2,16. 



Co 0,30. 



Cu 0,13. 



FeO.Feo03.... 30,4 2. 

 Ni0 + Co'0 0,44. 



Alo O3 1,45. 



Mg O 0,33. 



Ca O 0,50. 



Na O 0,09. 



Si O2 0,26. 



S 0,16. 



Cl 0,16. 



